lif\ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le corps P^S^ compris entre P'S^ et P^S'^ n'échappe pas à la règle exposée ci-dessus 

 et ne présente aucun phénomène particulier 



Conclusion. — Il n'existe pas de sulfures de phosphore définis ayant une 

 formule comprise entre P*S' et P'S^ et, par conséquent, pas de trisulfure 

 de phosphore : P'S^ n'est pas, d'ailleurs, nécessairement un composé 

 défini. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la cristallographie du fer. Note de MM. F. Osmond 

 et G. Cartaud, présentée par M. Moissan. 



Les éludes sur la cristallographie du fer, que nous avons eu l'honneur 

 de présenter récemment à l'Académie-, nous ont permis d'aborder quelques 

 problèmes, controversés ou nouveaux, relatifs au même sujet. 



Si l'on trempe dans l'eau froide, à partir d'une température élevée 

 ( I ioo° environ), un morceau bien cristallisé d'acier-manganèse ordinaire, 

 il peut se |)roduire des tapures. Dans ce cas on trouve autour des tapures 

 des macles mécaniques joinlives, extrêmement minces, que l'on sait être 

 parallèles aux quatre paires de faces de l'octaèdre régulier. L'attaque 

 d'une coupe polie rnontre des aiguilles parallèles sur chaque grain à deux, 

 trois ou quatre directions définies. Cette structure est exactement celle du 

 constituant structural des aciers au carbone trempés, auquel on a donné le 

 nom pélrographique de martensile. La genèse de cette dernière s'explique 

 ainsi facilement : la transformation |)artielle du fer y en fer fl, transforma- 

 tion qui, dans le cas de la trempe vive, débute au-dessous de 4oo°, détermine, 

 pir suite flu changement de volume, des tensions considérables; ces tan- 

 cions, à leur tour, entraînent la formation plus ou moins complète d'une 

 infinité de macles toujours parallèles, dans chaque grain, aux quatre paires 

 de faces de l'octaèdre. De là la fréquence, sur une coupe faite au hasard, 

 de figures carrées et de triangles équilatéraux. 



La structure de la martensite est donc une structure propre au fer y, 

 bien que le fer n'y soit plus à l'état y, du moins pour la plus grande partie. 

 Même après revenu, quand le fer a repris en totalité l'état a., si la tempéra- 

 ture et le temps ont été suffisamment ménagés pour empêcher la reconsti- 

 tution en grains équiaxes, on peut gariler le fer a pseudomorphosé sur la 

 structure martensitique du fer y. Les grains sont ainsi recoupés par un 

 très grand nombre de fines lamelles parallèles à quatre plans différents ; la 

 continuitédesclivages/>est coupée et l'on évite conséquemment la fragilité, 

 suite naturelle de ces clivages faciles du fer x. D'où l'utilité de la trempe 



